Harte und Hartepriifung 



199 



Widerstandsfahigkeit gegen Eindringen eines 

 fremden Korpers. In der mineralogischen 

 Praxis werclen zwei Korper am einfachsten 

 dadureh an Harte verglichen, daB man 

 mit scharfen Ecken oder Spitzen des einen 

 Korpers den anderen zu ,,ritzen" versucht. 

 Der Korper, der an der Oberflache des 

 anderen einen Ritz erzeugt, wird als der 

 hartere bezeichnet. Durch die Ritzprobe 

 vermag man die Mineralien nach ihrer Harte 

 zu ordnen; man hat in dieser Weise eine 

 sogenannte ,, Harteskala" aufgestellt, d. h. 

 eine Reihe bekannter Mineralien, die beim 

 Vergleich mit anderen als Normalkorper 

 dienen. Die am meisten verbreitete Mohs- 

 sche Harteskala enthalt folgende zehn Mine- 

 ralien : 



1. Talk, 



2. Gips, 



3. Ealkspat, 



4. FluBspat, 



5. Apatit, 



6. Feldspat, 



7. Quarz, 



8. Topas, 



9. Korund, 

 10. Diamant. 



Die Harte eines beliebigen Korpers 

 wird nun in der Weise gepriift, daB man 

 sie durch Ritzproben zwischen zwei Glieder 

 der Harteskala einreiht; als ,,Hartezahl" 

 wird dann entweder die Ordnungszahl der 

 betreffenden Stufe angegeben oder der 

 Mittelwert der Ordnungszahlen der beiden 

 Normalkorper, zwischen welche der be- 

 treffende Korper gehort. So hat Glas die 

 Hartezahl 6.5 da Glas Feldspat ritzt, aber 

 vom Quarz selbst geritzt wird. 



Die zu den ersten beiden Hartestufen 

 gehorenden Korper sind dadureh leicht er- 

 kennbar, daB sie mit dem Fingernagel ritz- 

 bar sind. Ein eiserner Nagel ritzt die ersten 

 vier Glieder der Skala, die letzten vier 

 ritzen - - wie schon erwahnt wurde - - eine 

 Glasscheibe. Korund und Diamant sind 

 geeignet, das Glas zu schneiden. Die Harte- 

 zahlen iiber 6 kann man auch dadureh 

 erkennen, daB die betreffenden Korper vor 

 dem Stahl funken. 



Der Vergleich mit der Harteskala liefert 

 kein quantitatives MaB fur die Harte, sondern 

 nur eine Reihenfolge der verschiedenen 

 Stoffe, geordnet nach ihrer Harte. Zur 

 quantitative!! Hartemessung wurde das Ritz- 

 verfahren zuerst von Seebeck (1833) aus- 

 gebildet, durch Konstruktion des sogenannten 

 Sklero meters (Fig. 1). Bei diesem Apparat 

 wird stets dieselbe Spitze (aus Diamant oder 

 glashartem Stahl) zur Erzeugung des Ritzes 

 benutzt, und zwar unter einer, der Messung 

 zuganglichen Belastung, wahrend der Probe- 

 korper an einem kleinen Wagen unter der 



Spitze vorbeigeschoben wird. Als MaB der 

 Harte kann man die Belastung ansehen, 

 die notig ist um einen Ritz (eventuell von 

 bestimmter Tiefe) zu erzeugen oder aber 

 man halt die Belastung konstant und miBt 

 die Ritztiefe oder die Ritzbreite. 1 ) 



AuBer des Ritzverfahrens benutzen die 

 Mineralogen zuweilen auch and ere Verfahren 

 um em MaB fiir die Harte zu gewinnen. So 

 ist es vorgeschlagen worden, den Probekorper 

 durch ein mit bestimmter Kraft angepreBtes 

 rotierendes Scheibchen abzuschleifen und 

 die Harte nach dem durch gewisse Anzahl 

 von Umdrehungen erzielten Gewichtsverlust 

 zu beurteilen. Andere Experimentatoren 

 pressen die Diamantspitze unter gewisser 

 Belastung in den Probekorper ein und messen 

 die Eindringimgstiefe oder die Belastung, 

 die zur Erzielung einer bestimmten Tiefe 

 notwendig ist. 



2.. Die absolute Harte nach Hertz. 

 H. Hertz war der erste, der den Vorgang 



Fig. 1. 



beim gegenseitigen Eindringen fester Korper 

 auf Grund der Elastizitatslehre naher unter- 



1 ) Es wurde auch versucht, das Ritzverfahren 

 fiir Metalle in die Technik einzufiihren, doch 

 wurde es durch die Kugeldruckprobe (s. unter 3) 

 verdrangt. 



